خرسانة و تسليح  الخرسانة والتسليح، الخرسانة عبارة عن خليط من الاسمنت والحصويات (حصى، رمل) و الماء بنسب متناسقة. والتسليح هو إضافة أسياخ الحديد إليها.  هي المادة الناتجة عن إضافة الفولاذ إلى الخرسانة حيث يوضع بشكل مدروس يتمكن من امتصاص جهود الشد التي لا تستطيع الخرسانة بمفردها مقاومتها بسبب ضعفها اتجاه تلك الجهود. خلافا لمقاومة المواد التي تعتمد قواعدها على المواد المتجانسة، صيغت قوانين حساب الخرسانة المسلحة لانها مادة غير متجانسة، ثعرف بقواعد c.c.B.A68 ثم ادخلت عليها تعديلات سنة 1970. مزايا وسلبيات الخرسانة المسلحة:  تمتاز الخرسانة المسلحة بمايلي    أهم هذه السلبيات هي:  - مكونات الخرسانة المسلحة: كما سلفت الإشارة إليه، فان الخرسانة المسلحة مكونة من الاسمنت والحصويات(حصى، رمل)و الماء والتسليح. _قبل دراسة هذه المكونات تجدر الإشارة إلى أن الخرسانة المسلحة تختلف عن الخرسانة العادية بالمعايرة وقطر الحصويات(الخشونة). _المعايرة هي وزن الاسمنت في المتر المكعب من الخرسانة وتكون عموما بين 250و 400كغ. _خشونة الحصويات تكون بحيث تستطيع الخرسانة المرور بسهولة بين التسليح والقولبة. 1*الاسمنت: يسلم الاسمنت في الورشة على شكل اكياس أو يفرغ في الاهراء بواسطة الشاحنات. أهم أنواع الاسمنت هي:  يرمز للاسمنت باحرف تدل على طبيعة الاسمنت ومركباته مثل:   هذا الرمز يتبع بعدد يشير إلى مقاومة الانضغاظ لعينة الملاط المصنوع من هذا الاسمنت، ويشير كذلك إلى قسم الاسمنت مثل:325C.P.A. 2*الرمل: هو ناتج عن تفتيت الصخور إلى حبيبات صغيرة ذات ابعاد تقل عن 5مم، ويسمى اصطناعيا(غرانيت، كلس...)أو مستخلص من سرير الأنهار ويسمى طبيعيا. يصنف الرمل إلى ثلاثة أقسام حسب قطر جزيئاته: رمل دقيق من 0الى 0.5مم. رمل متوسط من 0.5الى 2مم. رمل خشن من 2 إلى 5مم. _وزن المتر المكعب من الرمل يساوي تقريبا 1600كغ.يجب أن يكون الرمل المستعمل في الخرسانة، نظيفا خاليا من التراب والمواد العضوية أو الغضار. اتحصى: هو ناتج عن تفتيت الصخور إلى حبيبات صخرية يتراوح قطرها من 5 إلى 25 مم ويسمى اصطناعيا، أو مستخلص من الوذيان(حصى الوذيان) وتكون ذائرية الشكل. يصنف الحصى إلى ثلاثة أقسام حسب قطر حبيباته. حصى صغير من 5 إلى 15 مم. حصى متوسط من 15 إلى 25 مم. حصى خشن من 25 ال 40 مم. وزن المتلر مكعب من الحصى يساوي تقريبا 1400 كلغ. يجب أن يكون الحصى المستعمل في الخرسانة نظيفا وخاليا من التراب والمواد العضوية. الماء: يجب أن يكون الماء الداخل في تركيب الخرسانة نظيفا، خال من القلويات والحوامض. تؤثر كمية الماء على مقاومة الخرسانة وتوجد علاقات كثيرة للتعبير عن مقاومة الخرسانة مع كمية مياه الخلط. سعة الماء في المتر المكعب امن الخرسانة يساوي 160 ال 180ل. التسليح: التسليح المستعمل في الخرسانة المسلحة هو: فولاذ املس مستدير(R.L). فولاذ عالي الالتحام(H.A). الشبكة الملحمة(T.S). الصفائح المقطوعة والمشدودة. فولاذ املس مستدير: يوجد على ثلاثة أنواعFeE22: feE24:FeE34:تدل هذه الاعداد على حد الورونة في حالة الشد أو الانضغاط لان هاتين القيمتين متساويتين. الأقطار النظامية الوستعملة هي:5,6,8,10,12,14,16,20,25,32,40. فولاذ عالي الالتحام: يوجد أربعة أنواع: FeE40A;FeE40B;FeE45;FeE50. الشبكة الملحمة: هي عبارة عن اسلاك متلاقية تكون رباعي الاضلع عموما مربعا حيث التباعد يساوي: الاسلاك الحاملة:75,100,125,150,200. اسلاك التوزيع: 50,100,150,200,250,300. قطر الاسلاك: 3,3.5,4,4.5,5,6,7,8,9,10,11(مم). الصفائح المقطوعة والمشدودة: نحصل عليها بتقطيع الصفائح إلى شرائح متوازية. الالتحام: بفضل الالتحام يمكن للجهود ان تنتقل من الفولاذ إلى الخرسانة أو العكس وتسمح أيضا بانتقالها من تسليح إلى آخر. الخرسانة المسلحة المضغوطة تؤدي إلى انضغاط التسليح والخرسانة معا ومنه نستطيع أن نقول ان التسليح لا ينزلق مع الخرسانة. فرضيات الخرسانة المسلحة: لحساب الخرسانة المسلحة نحتفظ بفرضيات مقاومة المواد، مع إضافة فرضيات أخرى، نظرا لكون مقطع الخرسانة الوسلحة غير متجانس وحالته تختلف في الشد والانضغاط وهي: 1_الخرسانة المشدودة مهملة: نظرا لكون مقاومة الشد للخرسانة ضعيفة، نهملها تحسبا للامان وعند حساب الاجهادات الناظمية وتحديد مقاطع التسليح نهمل الخرسانة المشدودة ولكن نعتبر الفولاذ هو الذي يقوم بامتصاص اجهادات الشد. هذا الافتراض يجعل الحساب أكثر تعقيدا بالمقارنة مع الاجسام المتجانسة. 2_تجانس المقطع: تسهيلا لتطبيق قواعد مقاومة المواد الخاصة بالاجسام المتجانسة للحرسانة المسلحة نفترض اوكانية تحويل مقطع الخرسانة غير المتجانس.تبعا لذلك يمكن استبدال مساحة مقطع الفولاذ(A)حسابيا بما يكافئها من الخرسانة(n.A)هو معامل التكافؤ. ضمن هذه الشروط، سمي: B0:مساحة المقطع المتاجنس. B:مساحة مقطع الخرسانة المضغوطة. A0:المساحة الكلية للقضبان المضغوطة. A:المساحة الكلية للقضبان المشدودة. بافتراض ان الخرسانة المشدودة مهملة لدينا: في حالة مقطع مضغوط كليا، تكون العلاقة كالاتي: B0=B+nA في حالة مقطع مضغوط جزئيا، تكون العلاقة كالاتي: B0=B+nA+A0 ملاحظات: نحسب(B0) بغض النظر عن مساحة التسليح المضغوط. وبمعنى آخر، نحسب المقطع الهندسي المضغوط. ينتج عن الفرضيات السابقة ان الإجهاد في ليفة من الفولاذ يساوي n مرة في الإجهاد في الخرسانة المكافئة له. 3_مقاومة جهود القص: نفترض ان جهود القص قد يوازنها شد الخرسانة وحدها إذا كانت ضعيفة أو كانت بلاطة، وفي الحالة العامة اجهادات ناتجة عن نظام مختلط مكون من اذرع حرسانية مضغوطة وقضبان مشدودة. I. الاجهادات المقبولة : 1) الاجهادات المقبولة في الخرسانة : a) اجهاد الانضغاط :  تتميز الخرسانة المستخدمة في الخرسانة المسلحة باجهاد الانضغاط بعد 28 يوم، ويرمز له ويتم تحديده تجريبيا أو حسب الخبرة.  يمكن أن نقدر قيم حسب الخبرة في حالة الاسمنت في صنف 325 في الجدول التالي :  المعايرة كغ/م  250 300 400 350  b) اجهاد الشد (28σ): اما في حالة الشد (28σ) فيكون الجدول التالي :  المعايرة كغ/م  28σ 250 300 400 350  المعايرة كغ/م  خرسانة قليلة المراقبة خرسانة حسنة المراقبة بار كغ/سم  250 45 46 54 55 300 57.5 58.5 69 70.5 350 67.5 68.5 81 82.5 400 75 76.5 90 92  c) اجهاد الانضغاط المقبول : تؤخذ قيمة اجهاد الانضغاط القبول للخرسانة مساوية لجزء من مقاومتها عند عمر 28 يوم :  حيث : : هي جداء عدة عوامل.  d) اجهاد الشد المرجعي :بما أن الخرسانة المشدودة مهملة فاننا لا نتكلم عن اجهاد الشد المقبول ولكن عن الإجهاد المرجعي ويرمز له : ويساوي جزء من مقاومة الخرسانة بعد28يوم :  المعايرة كغ/م  خرسانة قليلة المراقبة خرسانة حسنة المراقبة 250 4.4 4.5 5.3 5.4 300 5.2 5.3 6.2 6.3 350 5.8 5.9 7.0 7.1 400 6.2 6.3 7.5 7.6  2) الاجهادات المقبولة في التسليح:  a) اجهاد الشد المقبول :يرمز لهذا الإجهاد ب ويساوي: حيث: aφ =2/3 في حالة التحميل من النوع الأول.  aφ =1 في حالة التحميل من النوع الثاني. قيمة الاجهادات موضحة في الجدولين الاتيين:  مستدير املس (R.L) نوع الفولاذ FeE22 FeE24 FeE34 كغ/سم  بار كغ/سم  بار 2160 2200 2350 2400 3340 3400  1440 1470 1570 1600 2230 2270  القضبان عالية الالتحام (H.A) الصنف القطر الاسمي(مم)   من أجل =2/3  بار كغ/سم  FeE40A 5 _ 20 4120 4200 2750 2800 FeE40A 25 ـ 40 3920 4000 2610 2670 FeE45 5 ـ 32 4410 4500 2940 3000 FeE50 5 ـ 16 4900 5000 3270 3330  تتعلق كمية هذا الإجهاد بالخصائص الميكانكية للفولاذ، يمكن تخفيض قيمة لاجهاد الحسابية لتفادي ظهور الشقوق في الخرسانة. - ناخذ أكبر قيمة ل بحيث: حيث: k: معامل عددي يتعلق بالشوق. K=1.5 10 إذا كانت الشقوق خفيفة الضرر. K= 1 ادا كانت الشقوق مؤدية. K=0.5 ادا كانت الشقوق مؤدية جدا. n= 1 في حالة الفلاد الدائري الاملس. n=1.6 في حالة الفولا= العلي الالتخام.  نسبة التشققات المخددة بالعلاقة التالية:  خيث : A المثطع الكلي للتسليح المشدود. Ga :مركز ثقل التسليح المشدود. b) اجهاد الانضغاط المقبول للقضيان الطولية : عموما لدينا:  ملاحظة:إذا كانت قيمة حد الإجهاد المرن 3340كغ/سم. يصبح لدينا اجهاد مقبول في الانضغاط يساوي:  في حالة استعمال فولاذ من نوع FeE22 حيث بار >3300 بار. نحصل على :  Kg/cm.   بحساب مماثل نحصل علي الجدول التالي:  قضبان ملساء. قضبان ذات التحام عالي. نوع الفولاذ (بار)  نوع الفولاذ (بار)  FeE22 930 950 FeE22  2750 2610  2800 2670 FeE24 1100 1120 FeE22 2940 3000 FeE34 2230 2270 FeE22 3270 3330